ROIO 
Le ricerche ora citate erano state eseguite quando non si avevano le cognizioni 
che oggi si posseggono sulla costituzione delle leghe metalliche: ciò che scema il 
valore da attribuirsi alle loro conclusioni. Così, per es., uno dei casi meglio studiati 
da Roberts Austen era quello della diffusione dell'oro nel piombo, e viceversa. Ora 
dalla ricerca recente risulta che questi due metalli non dànno affatto cristalli misti 
fra loro, ma solo due composti definiti. 
Il fenomeno di diffusione era quasi sempre provocato comprimendo fortemente i 
due metalli fra loro. La verificazione della diffusione era fatta o per semplici analisi 
chimiche di strati successivi, o, meno spesso, mediante osservazioni micrografiche; ora 
l’analisi chimica non può ritenersi decisiva, poichè essa p. es. non può distinguere fra 
cristalli misti omogenei ed un eutectico molto fino; l’osservazione micrografica può 
fornire risultati più attendibili, ma anch'essa non è scevra di incertezze, se usata 
da sola. 
Assai più recenti sono le ricerche compiute da Masing (') nel laboratorio di 
Tammann, ed in esse si tien conto della struttura intima delle leghe considerate. La 
formazione della lega veniva provocata mediante fortissima compressione (4000 atmo- 
sfere) di polveri dei due metalli, e veniva constatata mediante osservazione micro- 
grafica e misura di alcune proprietà fisiche. Alcune di queste misure sono assai op- 
portunamente scelte, come si dirà in seguito; altre però non riescono convincenti. 
Così, p. es., il trovare che la miscela compressa ha lo stesso punto di fusione 
della lega, non prova nulla, poichè, come io ho verificato sperimentalmente, anche un 
miscuglio meccanico fino delle due polveri, non previamente compresso nè riscaldato, 
dà sensibilmente lo stesso risultato. Alla validità delle esperienze di Masing per la 
dimostrazione della diffusione nel caso che si formino composti o cristalli misti, fu- 
rono mosse obbiezioni, appoggiate da esperienze, dal compianto prof. G. Spezia (*). 
Per tutte queste ragioni appariva assai interessante un ulteriore studio di questi 
fenomeni. 
25) Nuove ricerche su leghe metalliche. — Nell'iniziare le nuove ricerche io 
mi proposi innanzi tutto di tener fermi i tre punti fondamentali seguenti : 
a) sperimentare solamente su sistemi i cui componenti formino soluzioni solide 
in tutti i rapporti ed in cui non intervenga alcun composto definito ; 
6) evitare, durante il processo di diffusione, sia l’impiego di una pressione 
esterna, sia l'intervento di pressioni interne; 
c) veriticare la formazione delle soluzioni solide mediante la misura di pro- 
prietà fisiche il cui valore numerico sia assai differente per i cristalli misti omogenei 
e per il miscuglio meccanico. 
Furono eseguite due serie di riéerche, entrambe assieme con D. Meneghini (*): 
e cioè una su leghe metalliche, l'altra su miscele di sali alcalini. 
Nella prima servì come proprietà indicatrice della diffusione la resistenza elet- 
trica; nella seconda, il calore di soluzione in acqua. Riferisco in questo paragrafo i 
(1) Z. an. Ch. 62, 304, (1909). 
(2) Atti R. Accad. Torino, (1910), 
(?) Bruni e Meneghini 38, 39. — Bruni e Meneghini 40. 
